472 



ding af Kobber og Tin, medens mod dens Ende Messing, eller 

 Blanding af Kobber og Zink, ofte med betydelig Tilsætning af Bly, 

 var forherskende. I Løbet af Jernalderen maa altsaa en Overgang 

 fra Brugen af Tinbronce til Brugen af Zinkbronce have fundet Sted. 

 Det vilde utvivlsomt være af stor Vigtighed at faa det nøiere ud- 

 redet, til hvilken Tid denne Overgang er begyndt, hvor længe den 

 har varet, om.den er foregaaet samtidigt i alle Nordens Egne osv. 

 Det tør vel endog ansees for ikke usandsynligt, at Broncelegeringerne 

 engang kunne komme til at tjene som et Middel blandt andre til 

 nøiere at bestemme de enkelte Funds og Gjenstandes Tid, end 

 man idethele hidtil har kunnet gjøre. Alt dette vil imidlertid forst 

 da være muligt, naar man har meget betydelige Rækker af Analy- 

 ser at bygge paa. For at give et lidet Bidrag til Tilveiebringelsen 

 af et saadant Materiale har Videnskabsselskabets Bestyrelse efter 

 mit Forslag bevilget de fornødne Midler til at lade endel i Univer- 

 sitetets Oldsagsamling bevarede og i Norge fundne Broncesager 

 chemisk undersøge. Det er Resultatet af denne Undersøgelse, jeg 

 herved skal fremlægge. 



Analyserne ere udførte af Cand. pharm. Pedersen paa Univer- 

 sitetets chemiske Laboratorium under Veiledning og Tilsyn, af La- 

 boratoriets Bestyrer, Professor Waage. 1 



Der er ialt analyseret 27 forskjellige Gjenstande, hvoraf 15 fra 

 ældre Jernalder og 12 fra yngre Jernalder. Jeg anfører i det Føl- 

 gende disse med Henvisning til de Steder i Xicolaysens Norske 

 Fornlevninger og andre Skrifter, hvori de vedkommende Fund tid- 

 ligere ere omtalte, og hist og her med Tilfoielse af enkelte nær- 

 mere Oplysninger. 



' Om den ved Undersogelscn anvendte Methode har Pro f. Waagc meddelt foldende 

 Oplysninger: ..De rcntilcde og renskrabede Stykker oplostes i Salpetersyre af 

 Egenvægt 1,3. Oplosningen inddampedes næstcn til Torhed, tilsattes derpaa Vand, 

 hvorpaa Tinoxydct fraliltreredes. Filtratet tilsattes Svovlsyre, inddampedes til 

 Tørhcd, behandledes med Vand, og det svovlsurc Iilyoxyd fndiltreredes. Filtratet 

 tilsattes nu Saltsyre; til hvert Gram Legering anvendtes omtrent CO Kuhikccntim. 

 Saltsyre af 20 j> og 200 Kubikcentim. Vand. Kobberet faddtes derpaa med 

 Svovlvandstof on bestemtes som Cu a S i en Vandstofstrom. Eftcrat Filtratet var 

 inddampct næsten til Torhed, fældtes Zinken med kulsurt Natron." 



